G. Ponte 



[Memoria XV.] 



scono alla luce polarizzata; alcuni di essi sono otticamente positivi altri negativi, il che fa 

 pensare che l'aggregato possa essere costituito dal miscuglio di due minerali (1), proba- 

 bilmente di natrolite e di scolecite. 



La zeolite al cannello fonde in una massa porcellanica bollosa colorando in giallo la 

 fiamma ; nel tubo chiuso gonfia dando acqua ; nel!' acido cloridrico gelatinizza e nella so- 

 luzione cloridrica vi si riscontra il calcio. 



L' analisi quantitativa dà : 



SiO" 46,612 = 46,529 1.S — 0,770 



Al-0=^ 26,360 = 26,31316 0,257 



Na-0 11,281 = 11,26096 \ 



18'* 



K^O 0,237 = 0,23658 / ~ 



CaO 4,815 = 4,80644 - 0,085 



H^O 10,873 = 10,85368 — 0,603 



100,178 100,00000 



da questi risultati si ricavano i seguenti rapporti : 



SiO^ = Al^O^ = Na^O = CaO = H^O 

 9,05 — 3,02 = 2,14 = 1 = 7,21 



che vengono rappresentati dalla formola : 



Na^ Ca Al« Si'' O'^". 6 H'O + H-0 



Le proprietà e la composizione del minerale confermano che esso è una mesolite. 

 Nella formola della mesolite riportata dall'Hintze (2) : Na^ Ca Al^ Si** O^». 4 H^O -f H^O 

 vi sono eguali equivalenti di natrolite e di scolecite, cioè : 



[ NaW'^Si30i'\ 2H-O]. 1: CaAl-Si^Qi". ^H^O. H^O ] . 



11 Dana (3) considera la mesolite costituita di in parti di natrolite e di n parti di 

 scolecite. 



La mesolite in esame può considerarsi un miscuglio isomorfo di due parti di natrolite 

 e di una parte di scolecite : 



2 [ Na^Al^Si^O". 2H\Ì ] . [ CaAl^.Si^Oio. ^H'-^O ^- H^O ] . 



Tiaube (4) trovò nei basalti di Lauterbach presso Gòrlitz (Slesia) degli aggregati 

 bianchi di forma sferica la cui composizione : 



SiO- 



Al-O^ 



CaO 



Na^O 



H^O 



Summa 



45,20 



27,19 



3,50 



10,54 



13,00 



99,49 



è molto vicina a quella della mesolite di Palagonia. 



Haidinger (5) chiama Galattiti quelle natroliti di colore bianco-latte con il 4 % di Ca O. 



(1) A. Lacroix \_Buìì. Soc. Min. Paris 188 j,S — p. 5^^] avendo constatato che gli aggregati di alcune 

 mesoliti da lui studiate erano costituiti di aghetti, dei quali alcuni otticamente positivi ed altri negativi, venne 

 alla conclusione che essi fossero un miscuglio di cristallini di natrolite e di scolecite. 



(2) HiNTZB. — Handbuch der Mineralogie, II pag. 1706, 

 ('3) Dana I. D. — Descriptive Mineralogy pag. 606. 



(4) Traubk. — Min. Schles. 1874, 204. 



(5) Haidinger. — Sitzb. Ac. Wien 1855, 16, 157. 



